— 263 — 
Al VI 0 trattamento il peso era di gr. 4, il residuo colorato in giallo e le acque 
appena giallognole. In complesso gr. 5 di grafite hanno dato gr. 4 di acido grafitico 
giallo. Finché il prodotto rimane nella soluzione acida si conserva di color giallo- 
solfo, ma quando si dissecca assume un colore giallo-ocra. 
Il processo Charpy al permanganato potassico venne applicato nel modo 
seguente ed alla sola varietà di grafite Ceylan. 
Gr. 5 di grafite vennero spappolati in capsula Bayeux in 200 cm 3 di acido sol¬ 
forico concentrato; alla massa, raffreddata con acqua corrente, si aggiunsero a poco 
a poco, agitando con spatola, 20 gr. di permanganato polverizzato, in porzioni di 2 
a 3 grammi per volta ed impiegando circa 3 ore per fare l’addizione completa del¬ 
l’ossidante. A poco a poco scompare il color nero della grafite e vi subentra un colore 
rosso-mattone scuro degli ossidi manganici; la soluzione verde tende a scolorarsi. 
Dopo 24 ore si aggiungono, sempre a piccole porzioni, altri 10 gr. di permanganato 
e si lascia alla temperatura ambiente sotto campana, agitando di tanto in tanto, per 
altri 10 giorni, rimanendo la massa colorata in verde. Si diluisce con ghiaccio e si 
decompone l’eccesso di permanganato e gli ossidi di manganese con peridrolo. Rimane 
l’acido grafitico cristallizzato in lamelle untuose e colorato in giallo-solfo, che però 
dopo alcune ore in seno al liquido, acido e scolorito, assume tinta rossigna. Si lava 
per decantazione, dapprima con acqua, poi, assumendo il prodotto tinta sempre 
più scura, si completa il lavamento con acido nitrico diluito (1 voi. HN0 3 1,4 
-J- 2 voi. acqua), sino a che nel decantato e filtrato non si riscontra più acido solforico 
e sale di manganese. Sempre per decantazione si lava con alcool; ma alla terza lava¬ 
tura il composto diventa gelatinoso depositandosi stentatamente: perciò si finisce il 
lavaggio con etere, col quale solvente il prodotto si raggruma. Si raccoglie su filtro 
e si dissecca nel vuoto su acido solforico. Il prodotto secco ha struttura simile alla 
grafite ed è colorato in bruno quasi nero; riscaldato deflagra violentemente. Da 5 gr. 
di grafite si ottennero gr. 9 di prodotto disseccato nel vuoto. Si variarono le quantità 
di ossidante : per 5 gr. di grafite si adoperò gr. 40 di permanganato ; si ottenne, dopo 
il trattamento con peridrolo, l'acido giallo-solfo che il lavaggio trasformò, colorandolo 
in bruno quasi nero, in una massa gelatinosa, colloidale, che si deposita difficilmente, 
che si attacca tenacemente al filtro, e che conserva, quando è secca, la proprietà di 
deflagrare per azione del calore. Non ho esteso questo metodo di preparazione alla 
grafite di Pinerolo ed alla grafite Acheson, visto che il prodotto finale della lavo¬ 
razione non conserva la colorazione gialla dell’acido grafitico, ma soltanto la proprietà 
di deflagrare se riscaldato. 
Il processo Staudenmaier venne applicato alle due varietà naturali di 
grafite di Pinerolo e Ceylan, ed all’artificiale Acheson. Per polverizzare quest’ultima, 
si elettrolizzò una soluzione diluita di acido solforico adoperando come catodo la lastra 
di grafite e come anodo una lamina di platino. La polvere formatasi si lavò con 
acqua regia sino a completa eliminazione di ferro, indi con acqua, e si disseccò 
a 200°. Lascia 0,4 # / 0 di sostanze minerali: contiene 93,5 °/o di C e 4,2 % di acqua. 
Tutte le varietà vennero setacciate col setaccio solito 60 X 60 =3600 per cm 2 . 
